Studi Kuat Geser Beton Mutu Tinggi dengan Variasi Jenis Superplasticizer

## Menggunakan Bahan Tambah
Abu Cangkang Sawit
Nazalul Azmi 1 Teuku Budi Aulia 2 Muttaqin Hasan 3
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia email: nazalulazmi15@gmail.com

## Abstract
High strength concrete is utilized at the high rise buildings, bridges, and other constructions. The purpose of this research is to observe the effect of various superplasticizer using palm oil ash as additive on shear strength of high strength concrete. Palm oil ash with 10 % of cement weight is utilized. Three types of superplasticizer, sikament LN 1 %, sikament NN and viscocret-10 1,5 % were used. The shear strength test on 5 specimens was conducted on day- 28 and day 56. The result shows that the shear strength on day-28 is 5,794 MPa for normal high strength concrete, 6,741 MPa for sikament LN, 7,671 MPa for sikament NN, and 8,559  MPa for viscocrete 10. On day-56, the result shows that the shear  strength  is 6200 MPa for normal high  strength  concrete, 7,026 MPa for sikament  LN, 7,950 MPa for sikament NN, and 9,777 MPa for viscocrete 10.
Keywords: shear strength, high strength concrete, palm fly ash, superplasticizer.

## Abstrak
Beton mutu tinggi digunakan pada gedung bertingkat tinggi, jembatan dan konstruksi lain. Tujuan penelitian ini adalah  untuk melihat  pengaruh variasi  jenis  superplasticizer menggunakan additive abu cangkang sawit terhadap kuat geser beton mutu tinggi. Abu cangkang sawit yang digunakan sebesar 10% dari berat semen. Superplasticizer yang  digunakan  ada  3  jenis,  yaitu  sikament  LN  1%,  sikament  NN  dan  viscocrete-10  1,5%  dari  berat  semen. Pengujian kuat geser untuk setiap variabel 5 benda uji dilakukan pada umur 28 hari dan 56 hari.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa  kuat geser pada umur 28 hari  yaitu 5,794 MPa untuk beton mutu tinggi normal, 6,741 MPa untuk Sikament  LN, 7,671 MPa untuk sikament  NN, dan 8,559 MPa untuk  viscocrete-10. Pada umur 56 hari  kuat geser  yang  didapatkan  adalah  6,200 MPa  untuk  beton  mutu  tinggi  normal,  7,026  MPa  untuk  sikament  LN,  7,950 MPa untuk sikament NN, dan 9,777 MPa untuk viscocrete-10.
Kata kunci : kuat geser, beton mutu tinggi, abu cangkang sawit, Superplasticizer.

## 1. Pendahuluan
Beton  mutu  tinggi  dapat  diartikan  sebagai  beton yang  berorientasi  pada  kekuatan  yang  tinggi  ( High Strength Concrete) yang mempertimbangkan keawetan  ( durability) beton  serta  kemudahan pengerjaan  beton  ( workability). Suatu  beton  dapat dikategorikan beton mutu tinggi ketika beton tersebut memiliki kuat tekan sebesar 40 MPa – 80 MPa SNI- PD-T-04-2004-C [1].
Sebagaimana  daerah  Aceh  termasuk  salah  satu kawasan  rawan  bencana  gempa,  dimana  gempa bekerja  dominan  dengan  mekanisme  geser,  maka kuat  geser  beton  menjadi  suatu  perhatian  penting, karena  kapasitas  geser  beton  sangat  rendah dibandingkan  kemampuannya  dalam  menahan  gaya tekan,  dimana  kekuatan  geser  beton  mutu  tinggi hanya berkisar antara 10 – 14% dari kuat tekan beton mutu tinggi.
Untuk  menghasilkan  beton  mutu  tinggi,  maka nilai  FAS  dari  campuran  beton  harus  diperkecil. Selain  itu  campuran  beton  ditambah  dengan  bahan admixture yang  berupa superplasticizer ( high  range water  reducer )  dan additive mineral  yang  bersifat cementitious yang  berupa  abu  terbang  ( flyash) dan mikrosilika ( silicafume) dengan kadar dan komposisi yang  tepat.  Hal  ini  berfungsi  untuk  meningkatkan kelecakan  beton  ( workabilitas) dengan  FAS  yang rendah.
Abu  cangkang  sawit  yang  digunakan  adalah sebesar  10  %.  Hal  ini  mengacu  pada  penelitian Hernando  [2].  Jenis  dan  banyaknya superplasticizer yang ditambahkan adalah 1 % dari berat semen untuk sikament LN,  dan  1,5  %  dari  berat  semen  untuk sikament NN  dan viscocrete 10.  Hal  ini  diambil berdasarkan dari penelitian Novira Pamarwati [3]
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh  jenis superplasticizer terhadap kuat  geser  beton  mutu  tinggi  dengan  bahan  tambah abu cangkang sawit sebanyak 10% dari berat semen, serta  membandingkannya  dengan  kuat  geser  beton mutu tinggi tanpa  bahan tambah abu cangkang sawit dan superplastisizer.
Benda  uji  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah prisma dengan ukuran 30cm  x 30cm  x 10cm. Pengujian  kuat  geser  untuk  setiap  variabel  5  buah benda  uji.  Pengujian  kuat  geser  benda  uji  dilakukan pada  umur  28  hari,  dan  56  hari  setelah  pengecoran. Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Konstruksi dan  Bahan  Bangunan  Fakultas  Teknik  Universitas Syiah Kuala.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kuat  geser rata-rata  umur  28  hari    yaitu  5,74  MPa  untuk  Beton tanpa bahan tambah ACS dan superplasticizer , 6,741 MPa  untuk  Beton  Sikament  LN,  7,671  MPa  untuk Beton  sikament  NN,  dan  8,559  MPa  untuk Viscocrete-10. Sedangakan kuat geser rata-rata umur 56  hari    yaitu  6,200  MPa  untuk  Beton  tanpa  bahan tambah  ACS  dan superplasticizer ,  7,026  MPa  untuk Beton  Sikament  LN,  7,950  MPa  untuk  Beton sikament  NN,  dan  9,777  MPa  untuk  Viscocrete-10. Dan kuat geser maksimun terjadi pada umur beton 56 hari  dengan  bahan  tambah  ACS  dan  1,5  % superplasticizer viscocrete 10 dari berat semen, yaitu 9,777  MPa,  157,7  %    lebih  besar  dari  beton  tanpa bahan tambah ACS dan 1,5 % superplasticizer.

## 2. Tinjauan kepustakaan
Berikut  uraian  beberapa  alasan  teori  dan  rumus- rumus  yang  akan  digunakan  dalam  menyelesaikan masalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  yang dikutip dari beberapa literatur.

## 2.1 Konsep Beton Mutu Tinggi
Beton  mutu  tinggi  dapat  diartikan  sebagai  beton yang  memiliki  kekuatan  yang  tinggi  ( high  strength concrete ) yang mempertimbangkan keawetan ( durability ) beton serta kemudahan pengerjaan  beton ( workability ). Menurut SNI SNI-PD-T-04-2004-C [1] beton mutu tinggi adalah beton yang mempunyai kuat tekan  yang disyaratkan  lebih  besar dengan 40 MPa  - 80 MPa. Beton mutu tinggi memiliki nilai FAS yang rendah yaitu berkisar antara 0,2 – 0,35.

## 2.2 Abu Cangkang Sawit
Abu  tersebut  mengandung  unsur  silica  (SiO 2 ) cukup  tinggi  sebesar  34,11%.  Unsur  silika  (SiO 2 )
akan  bereaksi  dengan  kapur  bebas  Ca(OH) 2 yang merupakan  unsur  lemah  dalam  beton    menjadi  gel CSH  baru.  Gel  CSH  merupakan  unsur  utama  yang mempengaruhi  kekuatan  pasta  semen,  meningkatkan kuat  lekat  antara  pasta  semen  dan  agregat  dan kekuatan beton.

## 2.3 Superplasticizer
Superplasticizer dibedakan menjadi 4 jenis :
1. Modifikasi  Lignosulfonat  tanpa  kandungan klorida;
2. Kondensasi  Sulfonat  Melamine  Formaldehyde (SMF)   dengan   kandungan   klorida   sebesar 0.005%;
3. Kondensasi  Sulfonat  Nephtalene  Formaldehyd e   (SNF)   dengan   kandungan   klorida   yang diabaikan; dan
4. Carboxyl acrylic ester copolymer.
Penggunaan Superplasticizer pada penelitian ini 3 (tiga)  jenis,  yaitu  Sikament  LN,  Sikament  NN,  Sika ViscoCrete-10.

## 2.4 Sement Portlan
Semen  portland  merupakan  semen  hidrolis  yang dihasilkan  dengan  cara  menggiling  kerak  semen portland  terutama  yang  terdiri  atas  kalsium  silikat yang  bersifat  hidrolis  dan  digiling  bersama-sama dengan  bahan  tambahan  berupa  satu  atau  lebih bentuk  kristal  senyawa  kalsium  sulfat  dan  boleh ditambah dengan bahan tambahan lain.

## 2.5 Agregat
Menurut  Nugraheni  [4]  agregat  adalah  butiran mineral  alami  yang  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi alami dalam campuran mortar atau beton. Berdasarkan  ukuran  butirnya,  agregat  yang  dipakai dalam  adukan  beton  dapat  di  bagi  dalam  dua  jenis yaitu agregat halus dan agregat kasar.

## 2.5.1 Agregat halus
Menurut  Pujianto  [5]  kualitas  agregat  halus  yang dapat menghasilkan beton mutu tinggi adalah:
1. Berbentuk bulat.
2. Tekstur halus ( smooth texture ).
3. Modulus  kehalusan  ( fineness  modulus ),  menurut hasil penelitian menunjukan  bahwa pasir dengan modulus  kehalusan  2,5  s/d  3,0  pada  umumnya akan menghasilkan beton mutu tinggi (dengan fas yang  rendah)  yang  mempunyai  kuat  tekan  dan workability yang optimal.
4. Bersih.
5. Gradasi  yang  baik  dan  teratur  (diambil  dari sumber yang sama).

## 2.5.2 Agregat kasar
Menurut  Pujianto  [5]  kualitas  agregat  kasar  yang dapat menghasilkan beton mutu tinggi adalah : 1. Agregat  kasar  harus  merupakan  butir  yang  keras dan  tidak  berpori.  Agregat  kasar  tidak  boleh hancur karena adanya pengaruh cuaca. Sifat keras diperlukan  agar  diperoleh  beton  yang  keras  pula. Sifat  tidak  berpori,  untuk  menghasilkan  beton yang tidak mudah tembus oleh air.
2. Agregat harus bersih dari unsur organik.
3. Agregat tidak mengandung lumpur lebih dari 10% berat  kering.  Lumpur  yang  dimaksud  adalah agregat yang melalui ayakan diameter 0,063 mm, bila  lumpur  melebihi  1%  berat  kering  maka kerikil harus dicuci terlebih dahulu.
4. Agregat  mempunyai  bentuk  yang  tajam.  Dengan bentuk  yang  tajam  maka  timbul  gesekan  yang lebih  besar  pula  yang  menyebabkan  ikatan  yang lebih  baik,  selain  itu  dengan  bentuk  tajam  akan memerlukan  pasta  semen  maka  akan  mengikat agregat dengan lebih baik.

## 2.6 Air
Penggunaan  air  sebagai  bahan  campuran  beton sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut : a. air harus bersih,
b. tidak  mengandung  lumpur,  minyak  dan  benda melayang lainnya lebih dari 2 gram/liter,
c. tidak  mengandung garam-garam  yang dapat  larut dan dapat merusak
d. tidak  mengandung  klorida  atau  C1  >  0,5 gram/liter  tidak  mengandung senyawa sulfat  > 1 gram/liter

## 2.7 Kuat Geser Beton Mutu Tinggi
Kuat  geser  adalah  kekuatan  suatu  komponen struktur  atas  penampang  yang  berfungsi  untuk meningkatkan kekakuan  struktur dan  menahan gaya- gaya lateral. LJ. Murdock dan K.M Brook 1981 [6]
 cos  sin  v = V cos  sin  v = V (a) Tegangan pada satuan elemen
(b) Tarik Diagonal Akibat Geser
Gambar 1 Distribusi Tegangan Geser Murni
Anonim [7] memberikan suatu pendekatan design untuk  menghitung  tegangan  geser  dalam  bentuk persamaan 2.1 sebagai berikut :
𝑣 =  𝑉/(𝑏. 𝑑) …..…………………...... (1) Dimana :
v  =  tegangan geser (kg/cm 2 );
V  =  gaya geser (kg);
b  =  lebar bidang geser (cm); dan d  =  tinggi bidang geser (cm).

## 3. Metodelogi penelitian
Metode  pelaksanaan  suatu  penelitian  harus dilaksanakan sebaik mungkin. Tahapan  penelitian ini dimulai  dengan  studi  literatur,  kemudian  dilanjutkan dengan penyiapan peralatan dan material, pemeriksaan  material,  rancangan  proporsi  campuran beton normal dan  beton  mutu tinggi, pembuatan  dan perawatan benda uji, pengujian benda uji dan analisis data.

## 3.1 Sumber Data
Pada  penelitian  ini  menggunakan  data-data yang mendukung  yang  diperoleh  dari  berbagai  pengujian yang dilakukan di laboratorium, hasil-hasil penelitian terdahulu,  dan  literatur  lainnya  sebagai  sumber  data. Data-data yang dikumpulkan meliputi pengujian kuat geser  beton  normal  dan  beton  mutu  tinggi  dengan bahan tambah admixture sebagai kontrol mutu beton.

## 3.2 Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah adalah saringan, gelas ukur, timbangan digital, sendok  semen,  bekisting/cetakan  prisma  dengan ukuran  30  cm  x  30  cm  x  10  cm,  vibrator,  pengaduk beton (molen) berkapasitas 0,3 m 3 , compressormeter , data  logger,  alat  pengujian slump, alat  pengukuran flow  test , Hydrolic  jack ,  dan  peralatan  penunjang lainnya.

## 3.3 Prosedur Penelitian
Prosedur  penelitian  ini  meliputi  persiapan material,  pemeriksaan  sifat  fisis  cangkang    sawit, perencanaan campuran beton ( mix design ), pembuatan  dan  perawatan  benda  uji  serta  pengujian benda uji.

## Persiapan material
Persiapan  material  yang  dilakukan  meliputi penyediaan  bahan/material  yang  digunakan  untuk
penelitian  ini  seperti  semen,  agregat,  pasir,  abu cangkang    sawit, sikament  LN , sikament  NN dan viscocrete  10 .  Semen  yang  digunakan  diletakkan  di ruang  tertutup  dan  diberi  alas  dibawahnya.  Agregat dan  pasir  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai bahan  beton  mutu  tinggi  dipersiapkan,  kemudian dimasukkan  ke  dalam  goni  dan  ditempatkan  di tempat  tertutup.  Abu  cangkang  sawit  yang  telah mengalami  proses  penyaringan  dengan  saringan nomor  200  dimasukkan  ke  dalam  baskom  dan ditempatkan di ruang tertutup.
Perencanaan campuran beton ( mix design)
Perencanaan mix design beton untuk  menentukan proporsi masing – masing material pembentuk beton. Untuk  merencanakan  komposisi  campuran  beton ( concrete mix design ) dihitung berdasarkan perbandingan volume. Diambil perencanaan berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Aulia[8].  Perencanaan  berdasarkan  kepada  metode perbandingan berat material pembentuk beton. Untuk rancangan campuran beton mutu tinggi ini diperkirakan kekuatan tekan rencana 70 MPa dengan faktor air semen 0,30. Agregat kasar yang digunakan adalah  batu  pecah  dengan  diameter  agregat maksimum  12  mm  berupa  batu  pecah  (split).    Pada perencanaan  campuran  ini  berat  semen  ditentukan 600  kg/m 3 .  Berat  agregat  total  adalah  1785  kg/m 3 diambil  70%  dari  berat  volume  beton  yaitu  2550 kg/m 3 (untuk  beton  mutu  tinggi  diperkirakan  berat volumenya  2,5  –  2,6  t/m 3 ).  Perbandingan  campuran material  dihitung  berdasarkan  berat  dan  disesuaikan dengan berat jenis masing-masing material. Presentase  abu  cangkang  sawit  yang  digunakan sebagai  penggantian  semen  hanya  10  %  terhadap berat  semen.  Jenis  dan  presentase superplasticizer yang digunakan adalah sikament LN 1 % dari berat semen, sikament  NN 1,5%  dari  berat  semen,  dan viscocrete 10 1,5% dari berat semen.

## Pembuatan dan perawatan benda uji
Cetakan  benda  uji  dari  kayu  dan  alat  pengujian slump  test dan flow  test diolesi  oli  dengan  tujuan untuk  memudahkan  pembukaan  cetakan.  Alat pengadukan  yang  digunakan  adalah  molen  dengan kapasitas  0,3  m 3 menggunakan  tenaga  listrik. Campuran  beton  kemudian  diambil  sebagian  untuk diuji  kecepatan  aliran  dengan  menuangkan  sebagian campuran  beton  ke  dalam  alat  uji flow  test ,  alat  uji diangkat  vertikal  ke  atas. Besarnya  waktu  aliran campuran  yang  terjadi  dicatat,  kemudian  campuran tersebut  disimpan  dan  ditutup  untuk  digunakan kembali  pada  pengujian  berikutnya  sampai  60  menit dengan  interval  waktu  tiap  15  menit.  Pemeriksaan berat  volume  beton  mutu  tinggi  digunakan  literan
1.000  ml,  campuran  beton  dimasukkan  kedalam literan  tersebut  kemudian  ditimbang,  jika  berat volume  rencana  mendekati  2.450  gr/ltr  maka campuran  beton  sesuai  dengan  mix  design  dan  siap dimasukkan kedalam benda uji prisma.
Perawatan dilakukan ketika beton sudah mengering,  beton  dikeluarkan  dari  bekisting/cetakan kemudian  direndam  dalam  air  selama  umur  beton yang telah ditentukan. Pada penelitian ini beton akan direndam  selama  28  hari,  dan  56  hari,  lalu dikeringkan selama 1  hari sebelum  jadwal pengujian pada  suhu  ruangan  tanpa  terkena  cahaya  matahari secara langsung.

## Pengujian kuat geser beton mutu tinggi
Metode  yang  digunakan  untuk  pengujian  kuat geser  beton  mutu  tinggi  ini  berdasarkan  SNI  03- 1973-1990 . Benda  uji  yang  akan  digunakan  adalah prisma  30  cm  x  30  cm  x  10  cm  dengan  takikan  di tengahnya.  Pengujian  benda  uji    dilakukan  setelah benda  uji  berumur  28  hari,  dan  56  hari.  Sebelum dilakukan  pengujian,  benda  uji  terlebih  dahulu ditimbang dan diukur dimensi dari setiap benda uji.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Hydrolic  jack kemudian  benda  uji  diletakkan  di  atas dua plat besi dengan ukuran 10 cm x 12,5 cm x 1 cm. Plat  besi  tersebut  berfungsi  sebagai  tumpuan  pada benda uji. Kemudian plat konus yang telah disiapkan diletakkan  pada  daerah  pembebanan.  Plat  konus tersebut dari plat besi yang memiliki tebal 1 cm yang bentuknya disesuaikan dengan benda uji.
Untuk mendapatkan regangan lateral sebagai dari propagasi retak pada setiap pembebanan beban, maka dipasang tranducer yang  dipasang  pada  sisi  kiri  dan kanan  benda  uji  yang  dihubungkan  dengan  mesin Portable  Data  Logger  TDS-302 buatan  Jepang. Setiap  hasil  pembacaan dial dicetak  pada  kertas printing paper P-60.

## Pengujian kuat geser beton mutu tinggi
Pada tahap ini, perhitungan kuat geser beton mutu tinggi  dilakukan  setelah  semua  data  dari  hasil pengujian  benda  uji  terkumpul.  Data-data  tersebut meliputi data pengukuran dimensi benda uji dan data pembebanan geser terhadap benda uji. Dimensi yang diukur adalah panjang benda uji (L), tinggi benda uji (h),  lebar  benda  uji  (b)  dan  tinggi  bidang  geser  (d). Untuk  pengukuran  gaya  geser  dibaca  pada  setiap detik.
Kemudian  data-data  yang  terkumpul  dihitunglah kuat  geser  dari  setiap  benda  uji  menggunakan persamaan 2.1 pada halaman 4. Nilai yang digunakan pada persamaan tersebut diambil dari data
pengukuran  dimensi  dan  gaya  geser  beton  mutu tinggi  yang  telah  terkumpul.  Pada  perhitungan  hasil pada  bab  IV,  nilai  kuat  geser  beton  dibandingkan dengan pengaruh jenis superplasticizer dengan bahan tambah abu cangkang sawit.

## 4 Hasil dan Pembahasan
Pada  bab  ini  diuraikan  hasil  pengolahan  data penelitian beserta pembahasannya. Hasil dan pembahasan yang diuraikan meliputi hasil pemeriksaan  sifat-sifat  fisis  agregat  dan  abu cangkang  sawit  (ACS),  hasil  perencanaan  proporsi campuran  beton  mutu  tinggi  ( mix  design ),  dan  hasil pengujian  kuat  geser  beton  mutu  tinggi.  Selanjutnya hasil  pengujian  sifat  mekanis  beton  mutu  tinggi dibandingkan  dengan  hasil  pengujian  beton  normal mutu  tinggi  (tanpa  penambahan  abu  cangkang  sawit dan superplatisizer) dengan  beton  mutu  tinggi menggunakan  jenis superplaticizer  sikament LN (sebesar 1% dari berat semen), sikament NN (sebesar 1,5%  dari  berat  semen)  dan viscocrete-10 (sebesar 1,5%  dari  berat  semen) dengan bahan  tambah  abu cangkang sawit sebesar 10% dari berat semen sebagai substitusi  sebahagian  semen  dari  benda  uji  beton mutu tinggi.

## Hasil Penelitian
Subbab  ini  menyajikan  hasil  pengolahan  data penelitian  beserta  pembahasannya.  Data  yang disajikan  meliputi  hasil  pemeriksaan  sifat  fisis  bbu cangkang sawit, hasil pemeriksaan sifat fisis agregat, hasil perencanaan campuran  beton  mutu tinggi,  hasil pengujian  beton  segar,  hasil  pengujian  kuat  geser beton mutu tinggi,  dan hasil analisa data.

## Hasil  pemeriksaan  sifat  fisis  abu  cangkang sawit
Hasil  pemeriksaan  sifat  fisis  abu  cangkang  sawit diperlihatkan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Pemeriksaan Sifat Fisis Abu Cangkang Sawit
No. Pemeriksaan Sifat Fisis Hasil Penelitian Satuan 1 Bulk Density 0,784 kg/l 2 Spesific Gravity Oven Dry 1,50 Kg/l Saturate Surface Dry 1,56 Kg/l 3 Water Absorbtion 6,25 %

## Hasil pemeriksaan sifat fisis agregat
Data  pendukung  yang  diperoleh  dari  hasil pemeriksaan sifat-sifat fisis agregat. Hasil
pemeriksaan  menunjukan  bahwa  agregat  yang digunakan memenuhi syarat  sebagai material pembentuk beton.
Hasil  pemeriksaan  agregat  di  laboratorium  dapat dilihat  pada  Tabel  4.2  disimpulkan  bahwa  nilai pemeriksaan sifat fisis agregat yang digunakan untuk proporsi campuran beton mutu tinggi telah memenuhi persyaratan Troxell  [9]  dan Mulyono  [10]  yaitu nilai berat  volume  agregat  melebihi  1,2  kg/l  dan    nilai berat jenis berkisar antara 2,5-2,8 untuk split dan 2,0- 2,6 untuk pasir.

## Hasil  perencanaan  campuran  beton  mutu tinggi
Perhitungan  campuran  beton  dilakukan  dengan metode  perbandingan  berat  dan  volume  oleh Aulia[8].  Perhitungan  campuran  untuk  1  m3  beton normal  mutu  tinggi  (tanpa  penambahan  ACS  dan superplatisizer ) dan beton mutu tinggi menggunakan jenis superplatisizer  sikament LN (sebesar  1%  dari berat  semen), sikament  NN (sebesar  1,5%  dari  berat semen)  dan viscocrete  10 (sebesar  1,5%  dari  berat semen) dengan bahan tambah ACS sebesar 10%.

## Hasil pengujian beton segar
Hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  beton  segar adalah berat volume beton segar
Tabel 2 Hasil Pengukuran Berat Volume Beton Segar
Jenis Superplasticizer BN LN Visco 10 NN Berat Volume (kg/m 3 ) 2230 2430 2500 2450

## Hasil pengujian kuat geser beton mutu tinggi
Pada Gambar 2 dapat dilihat hasil pengujian kuat geser beton mutu tinggi terhadap jenis superplasticizer yang  menunjukkan  bahwa  kuat geser  rata-rata  umur  28  hari    yaitu  5,74  MPa  untuk Beton tanpa bahan tambah ACS dan superplasticizer , 6,741  MPa  untuk  Beton  Sikament  LN,  7,671  MPa untuk  Beton  sikament  NN,  dan  8,559  MPa  untuk Viscocrete-10. Sedangakan kuat geser rata-rata umur 56  hari    yaitu  6,200  MPa  untuk  Beton  tanpa  bahan tambah  ACS  dan superplasticizer ,  7,026  MPa  untuk Beton  Sikament  LN,  7,950  MPa  untuk  Beton sikament NN, dan 9,777 MPa untuk Viscocrete-10.
Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  perbandingan  kuat geser dan kuat tekan beton mutu tinggi dengan bahan tambah ACS dan superplasticizer jenis Sikament LN.
Jika dihubungkan dengan hasil dari Tabel  4.11 dapat disimpulkan bahwa untuk umur 28 hari kuat gesernya hanya 13,4% dari kuat tekan, sedangkan untuk umur 56 hari kuat gesernya hanya 12,7% dari kuat tekan.
Pada  Gambar  4  dapat  dilihat  perbandingan  kuat geser dan kuat tekan beton mutu tinggi dengan bahan tambah ACS dan superplasticizer jenis Sikament NN. Jika dihubungkan dengan hasil dari Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa untuk umur 28 hari kuat gesernya hanya 11,2% dari kuat tekan, sedangkan untuk umur 56 hari kuat gesernya hanya 10,8% dari kuat tekan.
Pada  Gambar  5  dapat  dilihat  perbandingan  kuat geser dan kuat tekan beton mutu tinggi dengan bahan tambah  ACS  dan superplasticizer jenis  Viscocrete- 10.  Jika  dihubungkan  dengan  hasil  dari  Tabel  4.11 dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  umur  28  hari  kuat gesernya  hanya  12,4%  dari  kuat  tekan,  sedangkan untuk  umur  56  hari  kuat  gesernya  hanya  13,2%  dari kuat tekan.
5,794 6,200
6,741 7,026 7,671 7,950 8,559 9,777 0 2 4 6 8 10 12 28 56 K U A T G E SE R (MPA ) UMUR BETON (HARI) Beton Normal Sikament LN
Sikament NN Viscocrete-10
6,741
7,026 50,339 56,217 0 20 40 60 28 56 K ua t B et o n ( M P a) Umur Beton (hari) Kuat Geser Sikament LN Kuat Tekan Sikament LN 7,671 7,950 68,673 73,477 0 20 40 60 80 28 56 K ua t B et o n ( M P a) Umur Beton (hari) Kuat Geser Sikament NN Kuat Tekan Sikament NN 8,559 9,777 69,110 74,001 0 20 40 60 80 28 56 K ua t B et o n ( M P a) Umur Beton (hari) Kuat Geser Viscocrete-10
Kuat Tekan Viscocrete-10
Gambar 2 Perbandingan Kuat Geser Dengan Umur Beton Berdasarkan Jenis
Superplasticizer
Gambar 3 Perbandingan Kuat Geser Dengan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Jenis
Superplasticizer Sikament LN
Gambar 4 Perbandingan Kuat Geser Dengan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Jenis
Superplasticizer Sikament NN
Gambar 5 Perbandingan Kuat Geser Dengan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Jenis Superplasticizer Viscocrete-10

## 5 Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  hasil  analisis  data  dan pembahasan,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Saran juga diberikan sebagai  bahan  masukan  bagi  peneliti  lainnya  untuk pengembangan  penelitian  ini  dan  bagi  para  pembaca yang merujuk pada hasil penelitian ini.

## 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  studi  kuat  geser beton mutu tinggi dengan variasi jenis superplasticizer menggunakan additive abu cangkang sawit adalah sebagai berikut :
1. Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  kuat  geser maksimum untuk umur 28 didapatkan pada beton mutu  tinggi  dengan  bahan  tambah  ACS  dan Viscocrete-10 ,  sebesar  147,7%  yaitu  8,559  MPa dan pada umur 56 hari sebesar 157,7%, yaitu 9,77 MPa.
2. Adanya  pengaruh  bahan  tambah  ACS  dan superplasticizer pada beton mutu tinggi, sehingga terjadi  peningkatan  kuat  geser  dari  umur  28  hari ke  umur  56  hari.  Peningkatan  kuat  geser maksimum  terjadi  pada  umur  56  hari  dengan bahan  tambah  ACS  dan  1,5% superplasticizer viscocrete 10 dari berat semen, yaitu 114,2 % dari umur 28 hari.
3. Besarnya  kuat  geser  beton  mutu  tinggi  hasil penelitian  ini  berada  dalam range (0,22  – 0,27) √𝑓 ′ 𝑐 , dimana √𝑓 ′ 𝑐 adalah kuat tekan beton mutu tinggi. Nilai kuat geser beton mutu tinggi ini hanya  berkisar  10  –  14%  dari  kuat  tekan  beton mutu tinggi.

## 5.2 Saran
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna secara  umum  dalam  ilmu  tentang  bahan  bangunan dan  dapat  diterapkan  secara  praktis  di  lapangan. Diharapkan  penelitian  ini  dapat  dilanjutkan  oleh peneliti-peneliti  berikutnya.  Maka  dapat  disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlu  menambah faktor umur benda uji lebih dari 56  hari  untuk  pengujian  sifat  mekanis,  sehingga bisa dilihat seberapa besar peningkatan kuat geser yang  akan  dihasilkan  akibat  penggunaan  bahan tambah ACS dan superplasticizer tersebut. 2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan bahan additive lainnya. 3. Untuk  pembuatan  beton  mutu  tinggi  disarankan menggunakan superplasticizer.

## 6 Daftar Pustaka
[1] SNI,  2004,  SNI  PD-T-04-2004-C,  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pelaksanaan  Beton  Mutu  Tinggi, Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
[2] Hernando,  F.,  2009.  Perencanaan  Campuran Beton Mutu Tinggi dengan Penambahan Superplasticizer dan Pengaruh Penggantian Sebagian  Semen  dengan Fly  Ash, Tugas  Akhir Jurusan Teknik Sipil UII. Yogyakarta.
[3] Parmawati, N., 2014,  Pengaruh Variasi  Jenis dan Persentase Superplasticizer Terhadap  Sifat  dan Perilaku  Beton  Mutu  Tinggi  Pada  Umur  Muda ( Fresh Concrete ) dan Setelah Mengeras ( Hardened  concrete ),  Universitas  Syiah  Kuala, Darussalam Banda Aceh.
[4] Nugraheni P., 2007, Teknologi Beton , Universitas Kristen Petra, Surabaya.
[5] Pujianto,  A.,  2010, Beton  Mutu  Tinggi  dengan Bahan  Tambah  Superplastisizer  dan  Fly  Ash , Jurnal  Ilmiah  Semesta  Teknika,  Vol.  13,  No.  2, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
[6] Murdock,  L.  J.,  dan  Brook,  K.  M.,  1986,  Bahan dan  Praktek  Beton,  Terjemahan,  Erlangga, Jakarta.
[7] Anonim,  1971,  Pereturan  Beton  Bertulang Indonesia (NI-2) Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Bandung.
[8] Aulia,  T.,  B.,  1990, Effect  of  Mechanical Properties  of  Aggregate  on  the  Ductility  of  High Performance Concrete, K Deutschmann.
[9] Troxell,  G.  E.,  Davis  H.  E.,  dan  J.  W.  Kelly, 1968,  Composition  and  Properties  of  Concrete, Mac Graw Hill Book Company, London.
[10]  Mulyono,  T.,  2004,  Teknologi  Beton,  Penerbit Andi, Yogyakarta.